— 51 — 



Sono molte invece le ghise che contengono più di 0,1 % di fosforo, e la percentuale 

 di questo elemento può variare, secondo la natura del processo seguito per ottenerle e la 

 composizione dei materiali impiegati nella carica dell'alto forno, fra tracce e 3 ° v In 

 alcune ghise bianche si è trovato anche più del 3° . Ma su questo particolare, che mollo 

 spesso mette in imbarazzo il chimico per stabilire la quantità di ghisa che conviene sotto- 

 porre all'analisi, dirò più avanti. 



Descrizione del processo 



Per esser più breve, più chiaro e preciso dirò come le operazioni relative al processo 

 devono essere condotte partendo da g. 5 di una ghisa che contenga 0,3% di fosforo. 



Si incomincia col ridurre la ghisa, in minuti granuli o solidi filamenti, i quali, dopo 

 averli lavati bene con elere, si fanno cadere- sul fondo di un bicchiere da precipitato 

 avente una capacità di 600 cine, circa e in cui si versano tutto in una volta 00 cmc. di 

 acido nitrico diluito, formati con 30 cmc. di acido concentrato e 30 di acqua distillata, 

 coprendo subito il recipiente con vetro da orologio. Il lavamento con etere è necessario 

 sol quando siavi ragione di temere particolarmente la presenza e l' influenza di sostanze 

 grasse. 



Nel maggior numero dei casi l'acido intacca immediatamente e discioa'lie più o meno 

 le particelle di ghisa, provocando fortissima effervescenza per svolgimento rapido di vapori 

 nitrosi. Qualche volta però accade che la ghisa, almeno per un certo tempo, rimano 

 passiva, ossia non reagisce coli' acido, ed allora è necessario stimolare e iniziare la 

 reazione con lieve riscaldamento. 



Cessato lo svolgimento dei vapori nitrosi, si pone il recipiente sopra una. rete metal- 

 lica, la quale poggi a sua volta sopra un fornelletto a gas fornito di molti fori disposti 

 in ordine di circoli concentrici come in un [tomo da annaffiatoio, e si porla e mantiene il 

 liquido a lenta ebollizione sino a chi: 1 scompaiono sotto il vetro da orologio i vapori nitrosi 

 di colore giallo-rossastro, (.'osi il ferro [tassa allo stalo di nitrato ferrico, il fòsforo a quello 

 di acido ortofosforico, il silicio a quello di silice, mentre il carboni' grafitoide e il carbone 

 di ricottura rimangono inalterati. 



Quando l'acido nitrico ha finito di agire sulla ghisa, si versa la soluzione, molto 

 torbida se è ghisa, grigia, entro grande capsula di porcellana (diam. cui. 20) insieme 

 all'acqua calda di lavaggio resa leggermente acida con acido nitrico, indi si [ione la 

 capsula sulla rete metallica poggiante sul fornelletto sopra menzionalo, perchè questo si 

 presta meglio del cannello Bunsen al riscaldamento di una superficie più larga e a mode- 

 rarne la intensità. Prima di riscaldare si aggiungono alla soluzione della capsula 9 cmc. 

 di acido solforico concentrato, poi si accende il gas sotto la re.\e } e si porla e mantiene 

 il liquido a lenta ebollizione, agitando leggermente soltanto sul fondo della càpsula. Ma 

 questa agitazione, un [to' incomoda, operando su gr. 5 di lega e conseguentemente con 

 soluzione molto densa e vischiosa di solfato ferrico, può essere omessa. 



